472 
REVUE DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES 
On voit d’après ce tableau que rAluinine précipitée 
de rAluminate de soude par l’acide sulfurique, n’est 
pas seulement supérieure aux autres oxydes, mais 
aussi à l’Alumine qu’on obtient en précipitant le Sulfate 
d’ Alumine par l’Ammoniaque. 
§ III. Sels métalliques 
Senderens a examiné, au point de vue de la déshy- 
dratation catalytique des alcools, un grand nombre de 
sels. Les meilleurs résultats ont été fournis par le Sili- 
cate d’ Alumine et le Sulfate d’Alumine. Après eux 
viennent les Phosphates. 
Silicate cV Alumine (1). — Le sel pur déshydrate 
mieux les alcools que lorsqu’il est mêlé d’impuretés. 
Mais certains corps étrangers affaiblissent très peu son 
activité et c’est ce qui explique les excellents résultats 
obtenus avec l’argile, d’abord par Ipatiew et plus tard 
par Bouveault. En comparant, soit entre elles, soit 
avec le Silicate d’Alumine pur, des argiles de compo- 
sition différente et de diverses provenances, au point 
de vue de l’action qu’elles exercent sur l’alcool éthy- 
lique, à la même température de 370°, Senderens a 
obtenu comme résultats : 
Vitesse par minute 
Ethylène 
du gaz dégagé 
pour “/o 
Silicate d’Alumine pur du laboratoire 
78 cm. 
99,5 
Silicate d’Alumine pur Kahlbaum 
78 
99,5 
Argile à modeler de Paris 
75 
97,5 
Argile à modeler de Toulouse 
68 
98,2 
Argile blanche (Poulenc) 
55 
99,2 
Argile blanche pour Pyromètre 
45 
98,7 
Argile légèrement magnésienne 
45 
98,4 
Argile réfractaire pour poteries 
50 
97,6 
Argile grise Billault 
50 
96,4 
(1) Cf. J. -B. Senderens, .\nn. chim. phys., avril 1912, p. 481 
